Gleichgewichte in Silikatschmelzen. 861 



Optischen Unterschied zwischen dem erhitzten und dem nicht 

 erhitzten WoUastonit. 



Bei dem zweiten Versuch war die Platte unverändert 

 zweiachsig, es war keine Veränderung bemerkbar. Die Achsen- 

 winkel wie die Brechung bleiben unverändert. 



Der WoUastonit von Kimito wurde in Kry st all- 

 schnitten im Heizmikroskop durch je 6 Stunden wiederholt 

 erhitzt, und zwar von 1 280 bis 1 290°, ohne daß eine Veränderung 

 merklich gewesen wäre. Auch nach dem Erkalten war das 

 Präparat zweiachsig befunden mit großem Achsenwinkel. 



Ferner wurde das durch 6 Stunden bei 1300° Temperatur 

 erhitzte feinste Pulver untersucht, es ergab sich, daß ein Teil 



Fig. 3. 



unversehrt geblieben war und schief auslöschte, während sich 

 zahlreiche große Nadeln neu gebildet hatten, welche einachsig 

 waren und der a-Form entsprachen, eine eigentliche Schmelzung 

 Avar nicht eingetreten, wohl aber Sinterung, aber die ein- 

 achsigen Krystalle sind alle während der Sinterung entstandene 

 Neubildungen, es sind keine molekularen Umwandlungen. Fig. 3. 



Bei der Untersuchung nach dem Erkalten zeigte sich 

 deutlich, daß die langen Nadeln, die einige Millimeter lang 

 sind, Neubildungen waren, nur diese waren einachsig und 

 zeigen alle Merkmale der a-Form des hexagonalen Kalksilikates, 

 nicht aber die noch unversehrten kleinen Wollastonitbruch- 

 stücke, welche unverändert geblieben waren. 



Die Restmasse war unverändert und deutlich zwei- 

 -achsig mit großer Auslöschung. Es hat sich also nur ein Teil 



6^" . 



